APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 533 



l'un des fils sur la base, soumis pendant sept jours con- 

 sécutifs à la tension normale ; pendant une longue pé- 

 riode, le même fil revenait une semaine sur deux 

 sous tension, et, dans la semaine intermédiaire, restait 

 suspendu à deux crochets le maintenant déployé, mais 

 sans tension appréciable. Dans ces conditions, l'inspec- 

 tion minutieuse des résultats individuels, comme aussi 

 la comparaison des moyennes ne montre aucun écart 

 systématique entre les observations succédant à une 

 semaine de tension et les autres mesures. 



Ce point étant bien établi, il était intéressant d'exa- 

 miner jusqu'où la tension devait être poussée pour pro- 

 duire des déformations appréciables ou même des 

 déformations dangereuses. C'est ainsi que, opérant sur 

 des fils neufs, nous n'avons pas pu déceler de variations 

 sous une charge prolongée de 20 kg. Sous 30 kg, de 

 faibles déformations semblent probables, mais elles dé- 

 passent peu la limite des erreurs des observations. Sous 

 40 kg, des allongements de l'ordre de 1/500000 ne 

 paraissent pas douteux. Enfin, sous 50 kg et plus 

 encore sous 60 kg, les déformations sont bien mani- 

 festes, atteignant au total environ 1/60000 à 1/80000 

 de la longueur du fil. En première approximation, il 

 est indifférent, pour la grandeur de la déformation 

 finale, qu'elle ait été obtenue par une série de charges 

 croissantes, ou seulement par la charge maxima. D'ail- 

 leurs, pour chaque poids appliqué au fil, la longueur de 

 celui-ci augmente lentement jusqu'à une valeur limite, 

 à laquelle il semble se fixer. Pour une charge conti- 

 nue de 60 kg, le mouvement reste appréciable pendant 

 trois ou quatre jours, après lesquels il cesse d'être net- 

 tement mesurable. 



